94 J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
bei der stärksten Vergrößerung in durchsichtigem Lichte (u. d. petrogr. M.) 
läßt sich das opake Glas nicht auflösen. 
U. d. M.M. zeigen die kleinen, u. d. petrogr. M. undurchsichtigen 
Eisensulfidkügelchen den für Eisensulfid charakteristischen gelben Reflex- 
glanz (siehe Fig. 31). Das opake Glas läßt sich aber selbst bei sehr starker 
Vergrößerung (wie 750-malige Vergrößerung) u. d. M.M. nicht auflösen. 
Namentlich heben wir hervor, daß nicht einmal mikroskopisch feine Pünkt- 
chen von Eisensulfid hier wahrzunehmen sind. Das Eisensulfid muß somit 
Fig.31. Vergrößerung 250:1. Obsidian-ähnliche Schlacke (Analyse Nr.63), 
mit Eisensulfid in Glas. — In reflektiertem Lichte (u. d. M. M). — Die 
weißen Pünktchen sind Eisensulfid. Die kleinen dunklen Partien stam- 
men von Luftporen her. — Fig. 30 stellt dieselbe Schlacke in durch- 
fallendem Lichte dar. 
hier entweder in fester Lösung vorliegen, oder in so äußerst feinen (sub- 
mikroskopisch feinen) Ausscheidungen, dafs dieselben nicht einmal bei 750- 
facher Vergrößerung beobachtet werden können. Ziemlich sicher tritt das 
Sulfid hier in fester Lósung auf. 
Die typische Kugel-Form des ausgeschiedenen Sulfids mag dadurch 
erklärt werden, daß das Sulfid in der flüssigen Phase — also bei einer 
Temperatur oberhalb des Schmelzpunktes! von FeS (= 11709) — ausge- 
schieden wurde. — Bei dem Ausscheidungsintervall war die — als Glas 
erstarrte — Silikatschmelze soweit zähflüssig, daß die winzigen Sulfidtropfen 
nicht hinuntersinken konnten, sondern in situ beibehalten wurden. 
1 (Fe,r)S, wo R = Mn, Ca (?), Mg (??) in geringer Menge, mag einen noch etwas nie- 
drigeren Schmelzpunkt haben. In betreff FeS : MnS siehe Fig. 8. 
